— 99 — 
2 gr. acide molybdique, 
3 gr.,2 magnésie, 
0 gr.,5 oxyde de cobalt (à l’état de nitrate), 
0 gr.,02 anhydride borique (à l’état de borate), 
0 gr.,02 silice (à l’état de tluosilicate), 
0 gr.,1 fluorure de calcium (à l’état de tluosilicate). 
Topaze brûlée : 
20 gr. alumine, 
1 gr.,5 oxyde de nickel, 
0 gr.,2 acide molybdique, 
0 gr.,2 anhydride borique, 
0 gr.,03 silice. 
Alexandrite : 
20 gr. — 20 gr. alumine, 
0 gr.,8 — 2 gr. acide vanadique, 
0 gr.,1 — 0 gr.,2 magnésie, 
0 gr.,1 — 0 gr.,2 acide borique. 
Tous ces oxydes sont mis sous certains états et précipités dans des 
conditions différentes. 
C) Fabrication des perles. — La troisième partie de la fabrica- 
tion, la fusion de l’alumine, n’est certainement pas la moins délicate. 
Voici quelques-unes des conditions essentielles. 
a) Les dards des chalumeaux possédant des régions qui, quoique 
voisines, sont à des température^ extrêmement différentes, il faut con- 
tinuellement maintenir la totalité de la perle dans la même partie de la 
flamme au moyen d’un support pouvant se baisser automatiquement; 
sinon l’on s’expose à obtenir des perles se clivant, par suite de parties 
plus ou moins fondues, ne possédant plus le même coefficient de dila- 
tation que le reste. 
b) Fermer brusquement l’arrivée du gaz et de l’oxygène quand on 
juge la pierre assez forte. 
c ) Le semage doit s’effectuer : d’une façon continue, pour ne pas 
avoir de perles zonées, certaines parties étant décolorées par une ex- 
position prolongée au chalumeau ; sans trop de lenteur pour ne pas 
volatiliser une trop grande quantité de colorant par une trop grande 
longue durée de chauffe ; pas trop vite, pour ne pas avoir de bulles 
dues à des particules non fondues. 
d ) Ne pas forcer la flamme en oxygène, car la température s’élevant, 
la perle fond, on dit alors « qu’elle coule », et cristallise ensuite par re- 
froidissement en devenant opaque. Il y a réellement dans cette partie 
